141 
logues pouvaient étre observés quand, au lien d’électrolyser de l’acide 
sulfurique pur on éleetrolysait une solution de S0 4 Cu telle que cello 
employée pour le dépót du cuivre. L’expériencc directe faite en niesu- 
rant dansdes oonditions tonta fait semblables, ladifl'érencede potentiel 
aux bornes de deux ólectrolyseurs reniplis de la meme solution cuivri- 
que contenant un peu de gélatine pour Pun d’eux, répond immédiate- 
ment á la question; on constate en eft'et une di flérence de potentiel de 
0 V 2 en favcur du bain contenant. la gélatine. 
Les com bes (íig. 7) donnent une idee plus préeise du pliénomóno; la 
gélatine releve d’une maniere importante le potentiel catliodique (0 V 2 
environ). La courbe YÍI1 montre combien le potentiel s’éléve brusque- 
ment quand on remplace le bain ordinaire par le méme contenant 0,25 
pour cent de gélatine. La courbe IX donne une idée encore plus com- 
plete des faits; dans la prendere partie avant A, le bain contient de la 
gélatine, on le remplace par le bain pur, le potentiel s’abaisseau niveau 
de la prendero braneliedela courbe VIH, pour remen tor dés que le bain 
gélatiné est de nouveau omployé. La. composition des bains est celle 
employée par Mullcr (loe. cit.) 0,5 Mol. Cu SO 4 -f 0,005 Mol. SOMl 2 . 
Itesumé et conclusions. — En deliors des remarques particuliéres faites 
au eours de ce mémoire, on peut en rasscmbler les résultats acquis dans 
les conclusions suivantes : 
I o L’addition d’un collonle comme la gomme on la gélatine provoque 
une élévation brusque et considérable du potentiel de dégagement de 
